Abrasive)は、研磨材を布や紙に接着した工具である。金属・木材などの研削・研磨に使用される。シート状で基材が紙のものは、サンドペーパー、紙やすり、とも呼ばれる。研磨布紙の断面図下から、基材、メーク・コート、サイズ・コート一般的な研磨布紙の断面が図1である。黒い粒々が研磨材であり、図の下の層が背中の布や紙で、基材(Backing)と呼ばれる。製造法[編集]ロールに巻いてある基材に下引き接着剤を塗布し、接着剤の面が下向きになるように繰り出す。その下の「研磨材を散布した平面」との間に静電圧をかけ、研磨材を跳び上がらせて下引き接着剤層にめり込ませ、接着剤を硬化させる。上引き接着剤を塗布し硬化させ、ロールに巻きとる。そのロールを用途に応じシート、帯などに裁断する。外部リンクの工程図を参照。fibre)、ポリエチレンテレフタラート(PET)、不織布なども使用される。それらをマイクロメートルでいえば薄い方から、布は約340μmと約460μmと490μm、紙は約95μmと約140μmと約190μmと約270μmである。人造研削材』が定める人造研磨材と、ガーネットなどの天然研磨材と、ダイヤモンドなどが使用される。人造研磨材は、褐色電融アルミナ、白色電融アルミナ、電融アルミナジルコニア、黒色炭化けい素、緑色炭化けい素などである。研磨布紙用研磨材の粒度』に、約2mmから約10μmまでの28段階が定められている。接着剤[編集]膠と合成樹脂とが使用されている。炭酸カルシウムなどの充填剤が配合されることもある。おもな合成樹脂は、フェノール樹脂、エポキシ樹脂である。膠(glue)を「G」、樹脂(resin)を「R」であらわし、図1の「下引き接着剤層」「上引き接着剤層」の順に、G/G、R/G、R/Rなどと記号し、レジンオーヴァーグルーなどと呼ぶ。6253』)用には使えない。その他[編集]空砥ぎペーパー等の名称で市販される紙基材を用いた研磨紙には、研磨剤層にステアリン酸亜鉛等の金属石鹸を添加することで、乾燥状態で使用した場合でも目詰まりが生じにくいようになっている。製品の形状[編集]各項目の末尾の括弧書きはそれぞれのJISが定める最大の寸法である。シート:そのまま手仕上げに使用したり、背面にマジックテープを貼り、木片に取り付けて手工具とする。多数の短冊状シートを金属リングの外周に放射状に接着し、フラップホイールを製作する。(230mm×280mm)ロール:長い布紙をぐるぐる巻きしたもの。(0.6m×50m)ディスク:コンパクトディスク型に打ち抜いたもの。ゴムパッドと重ねて電動工具に取り付け、サンダーの作業をする。基材はヴァルカナイズド・ファイバーであることが多い。小型ベルト研磨機ベルト:帯状の研磨布紙を、研磨面を外側にして両端で接合した輪がベルトである。図2の小型ベルト研磨機に取り付けてある褐色の帯がそれで、右方に見える接合部が斜めなのは、長さを稼いで接合の強度を高めるためである。図では接合箇所の左は布紙の下側を、右は上側を削って、厚さをほかと同じにする。図の場合は右から左へ走らせる。(幅2.5m×周長3.15mおよび幅200mm×周長12.5m)スリーブ:中空の円筒形に接合してある。(315mmφ×幅300mm)寿命[編集]研削・研磨作業とともに研磨材がしだいに減耗、剥落するまで使えれば、天寿を全うしたことになるが、そこまでやると作業効率が著しく低下するため、ある程度研磨材が失われた段階で交換される消耗品である。作業条件によっては研磨材が抜けこぼれてゆく。粘土をこすったりすれば、べったりと付着して研磨材の刃先を隠してしまう。これを目詰まりという。軟らかい金属や樹脂分の多い木材は、研磨布紙の目詰まりを起こしやすい。メーカー側では、研磨材の分布をまばらにする、潤滑剤を塗布するなどの目詰まり防止対策を講じているが、使用者側にも研磨布紙の選択や作業条件の検討が必要である。人造研削材:2005これらのJISは、出典に記載したハンドブックに収録されている。(日時は個人設定で未設定ならばUTC)。表示-継承ライセンスの下で利用可能です。追加の条件が適用される場合があります。詳細は利用規約を参照してください。Cookieに関する声明モバイルビュ。